GÖMÖRMEGYEI ÁSVÁNYOK CHEMIAI ELEMZÉSE. 
581 
Kretschmer képletét, mint az ezidőszerint legindokoltabbat 1 alkal¬ 
mazva, az általam vizsgált tetraédrit képlete : 
B í(Cu, Ag) 9 Sb 3 S$ + (Fe, Zn, n) s Sb 2 S 9 
A következő táblázatban a talált 2 és a 
8 Cu 9 Sb 9 S 9 -f- Fe ß Sb 2 S 9 
képletből számított éítékek vannak összehasonlítva : 
talált számított különbség 
Cu . 87-79 87-98 - 0*14 
Fe . 7-48 7-41 -j-0‘02 
Sb . 29-12 29-16 - 0*04 
S . 25-66 25-50 -f 0*16 
ÍOO'OO % 100-00 % 
II. Vaskos tetraédrit. 
Leihelye : Rozsnyó, <<Szadlovszky»-bánya. 
Ezt is nagy gonddal tisztítottam meg a benne csak igen szórványosan 
talált siderittől és chalkopyrittől a kristályosodott tetraedritnél követett 
módon. 
Az alkohollal, majd ætherrel megmosott és 110°C.-nál megszárított 
tetraédrit darabkák fajsúlyát pyknometerrel határoztam meg. 6*4770, 
illetve 6*4782 gr. anyaggal 3 17*0° CL -on két egymástól függetlenül végzett- 
meghatározás szerint a fajsúly: 
4-8876 I 
4*8886 ( k 
é.-ben 
4-8881. 
A cherchai elemzést a sűrűség meghatározásához használt anyag egy 
részével végeztem. 
A qualitativ vizsgálat tal S, Sb, As, Bi, Cu, Ág, Pb, 
Fe, Zn, Ni, Co és oldhatatlan maradék jelenlétét állapítottam meg. 
A quantitativ vizsgálat céljából a rendkívül finom 
porrátört s 110°C.-on állandó súlyig szárított tetraédritet az előbbi elemzés¬ 
nél felemlített készülékben brómgőzökkel telített száraz szénsavgázáramban 
való hevítéssel Jannasch előírása szerint tártam fel. Absorbeáló folyadék 
gyanánt 2*7% borkősavat tartalmazó 1 : 4 higítású sósavat használtam, 
mely 100 cm 3 -ben még 5 cm 3 cc. salétromsavat tartalmazott. 
1 Lásd erre vonatkozólag : Kretschmer, loc. cit. 511—513. 
2 A «talált» adat rovatai a kísérletileg talált eredeti adatokból úgy adódtak ki, hogy 
az Ag-1 , továbbá Zn-1 és Pó-t equivalens Cu-, illetőleg Fe -ra s azután az egészet az oldhatat¬ 
lan maradék elhagyásával 100%-ra számítottam át. 
3 Az anyag mindkét ízben ugyanaz volt. 
